— 439 — 



temas, estaño -azufre, estaño -telurio y estaño -selenío, los 

 cuales, observados en principio, del lado de las mezclas ricas 

 de estaño, se asemejan bastante. A partir del máximo, miran- 

 do de derecha á izquierda los dibujos, la curva del comienzo 

 de la solidificación principia con un rápido descenso, que es 

 luego mucho más lento, de suerte que, sobre todo tratándo- 

 se del sistema estaño -azufre, pudiera creerse que constituía 

 un segmento horizontal, que si tal fuera indicaría miscibi- 

 lidad incompleta y parcial en el estado líquido; pero en tal 

 caso tendría que extenderse hacia la derecha, hasta llegar á 

 la abscisa de concentración del compuesto respectivo Sn S, 

 Sn Se ó Sn Te; pero en ningún caso fué dado el observar la 

 continuación del referido segmento horizontal. Tratándose de 

 mezclas de sulfuro estanoso y estaño metálico, la homoge- 

 neidad de las masas fundidas, á temperaturas superiores 

 á 1.200° C. está asegurada por la elevación del punto de 

 ebullición cuando la concentración del metal aumenta, por- 

 que obedece á la ley de Raoult. Siguiendo adelante y hacia 

 la izquierda de las figuras, las curvas de fusión descienden 

 rápidamente hasta el punto de solidificación del eutético, el 

 cual coincide exactamente, en los tres casos estudiados, con 

 el punto de fusión del estaño puro. 



Atendiendo á las diferencias de los pesos específicos y á 

 la gran separación existente entre el comienzo y el fin de la 

 solidificación, se ve cómo es posible, en los tres casos, la 

 marcada separación de los componentes, de la manera ya 

 dicha al tratar de la obtención del sulfuro de estaño, en la 

 que suelen formarse dos capas desigualmente compuestas. 

 Sirvan de ejemplo la materia del ensayo núm. 9 del cuadro 

 primero, así estratificada: 



Encontrado. 



Capa superior 79,2 por 100 de Sn y 21,1 por 100 de S. 



Capa media 79,3 — — y 20,9 — — 



Capa inferior 95,7 — — y 4,5 — - 



